砂的坚固性试验 本方法适用于通过测定硫酸钠饱和溶液渗入砂中形成结晶的裂胀力对砂的破坏程度, 来间接地判断 其坚固性 坚固性试验应采用下列仪器设备和试剂: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 烘箱——温度控制范围为(105±50)℃ 天平——称量 1000g,感量 1g 试验筛——筛孔公称直径为 160ц m、315ц m、630ц m、1.25mm、2.50mm、5.00mm 的方孔筛各一只: 容器——搪瓷盆或瓷缸,容量不小于 10L 三脚网篮——内径及高均为 70mm, 由铜钢丝或镀锌铁丝制成, 网孔的孔径不应大于所盛试样粒级下线尺寸的一半; 试剂——无水硫酸钠 比重计; 氯化钡——浓度为 10% 溶液的配制及试样制备应符合下列规定 1. 硫酸钠溶液的配制应按下述方法进行: 取一定数量的蒸馏水(取决于试样及容器大小,加温至 30~50℃) ,每1000ml 蒸馏水加入无水硫酸钠 (Na2SO4)300~350g,用玻璃棒搅拌,使其溶解并饱和,然后冷却至 20~25℃,在此温度下静止两昼夜, 其密度应为 1151~1174kg/m? 2.将缩分后的样品用水冲洗干净,在(105±50)℃温度下烘干冷却至室温备用 坚固性试验应按下列步骤进行: 1. 称取公称粒级分别为 315~630ц m、630ц m~1.25mm、1.25~2.50mm 和2.50~5.00mm 的试样各 100g。 若是特细砂,应筛去公称粒径 160ц m 以下和 2.50mm 以上的颗粒,称取公称粒级分别为 160~315ц m、315~630ц m、630ц m~.25mm、1.25~2.50mm 的试样各 100g..分别装入网篮并浸入盛有硫酸钠溶 液的容器中, 溶液体积应不小于试样总体积的 5 倍, 其温度应保持在 20~25℃。 三脚网篮浸入溶液时, 应先上下升降 25 次以排除试样中的气泡,然后静置于该容器中。此时,网篮底面应距容器底面约 30mm(由网篮脚高控制) ,网篮之间的间距应不小于 30mm,试样表面至少应在液面以下 30mm. 2. 浸泡 20h 后,从溶液中提出网篮,放在温度为(105±50)℃的烘箱中烘烤 4h,至此,完成了第一次 循环,待试样冷却至 20~25℃后,即开始第二次循环,从第二次循环开始,浸泡及烘烤时间均为 4h 3. 第五次循环完成后,将试样